52 Absolute Festigkeit der Metalldrähte. 



denselben Brunnen, oder aucli sogar in Gefässe mit rei- 

 nem Wasser, welche vom Erdboden isolirt sind, getauclit 

 werden. 



Mittelst dieser Elektricitätsqiielie hat der Verfasser 

 einige Versuche an telegraphischen Apparaten angestellt. 

 Es wurden z. B. in einen Brunnen 12 Zinkplatten von 

 etwa 20 CM. Länge und 10 CM. Breite, und an einem 

 andern Orte 12 Bunsen'sche Kohlencylinder, 20 CM. 

 lang und 4 CM. im Durchmesser in der Seine eingesenkt 

 und beide Ketten mit einer gegen 3 Kilometer langen 

 Telegraphenlinie in Verbindung gesetzt. Zwei in die 

 Leitung eingeschaltete Brequet'sche Apparate verrich- 

 teten alsdann ihren Dienst in befriedigender Weise. {Compt. 

 rend. No. 19. — Dingl. .Journ. CXLVII. 56.) Bkh. 



Ueber die absolute Festigkeit der Metalldräbte. 



Nach Kar mar seh ist es eine Thatsache, welche er 

 vor längerer Zeit durch eine "grosse Reihe von Versuchen 

 ausführlich nachgewiesen hat, dass der Regel nach — alle 

 sonstigen Umstände, namentlich die Beschaffenheit des 

 Metalls und die Einwirkung der Glühungen zwischen dem 

 Ziehen gleich gesetzt — die Zerreissungsfestigkeit eines 

 Drahtes, auf gleiche Querschnittfläche reducirt, desto grös- 

 ser sich herausstellt, je feiner derselbe gezogen ist. So 

 steigert sich beim Eisendrahte durch fortgesetzte Verfei- 

 nerung die Festigkeit, für 1 Quadratzoll Querschnittfläche 

 berechnet, auf das Anderthalbfache und sogar auf das 

 Doppelte, beim Stahl- und Messingdrahte auf das li/2fache, 

 beim Kupferdrahte auf das 1 1/3 fache, beim Feinsilber- 

 drahte auf das 1-, Sfache u. s. w. Es lässt sich deshalb 

 ein einziger durchweg gültiger Festigkeitscoefficient für 

 Drähte aus einer und derselben Metallsorte nicht auf- 

 stellen, und verlieren dadurch die Resultate der vorhan- 

 denen Versuche über Festigkeit der Drähte ungemein 

 viel an Bequemlichkeit des Gebrauchs, wenn man nach 

 ihnen Schätzungen über die Tragkraft eines Drahtes in 

 bestimmtem Falle ableiten will. Die Ursache der be- 

 rührten Erscheinung liegt unstreitig in If olgendem : Wenn 

 ein Draht feiner und feiner gezogen wird, vermindert 

 sich seine Festigkeit — d. h. die zum Abreissen dessel- 

 ben erforderliche Zugkraft — nach Verhältniss seiner 

 Querdurchschnittfläche oder des Quadrates seines Durch- 

 messers. Zugleich aber findet ein Zuwachs an Festig- 

 keit dadurch statt, dass das Metall, zunächst an der 



